No dispositivo limitador de pressão, os componentes expostos destinados a conter a pressão e feitos de aço inoxidável devem ser de uma liga resistente à fissuração em consequência de corrosão causada por cloreto. A.25. ENSAIO DO BINÁRIO DE APERTO O corpo do cilindro é travado contra a rotação, ao mesmo tempo que se aplica um binário de 500 Nm a cada extremidade, primeiro no sentido de aperto de uma rosca, em seguida no sentido contrário e, por fim, novamente no sentido de aperto. A.26. RESISTÊNCIA DA RESINA AO CISALHAMENTO Os materiais resinosos são ensaiados mediante uma amostra representativa do revestimento externo compósito, em conformidade com a norma ASTM D2344 ou com uma norma nacional equivalente. Ao cabo de 24 horas de fervura em água, o compósito deve apresentar uma resistência mínima de 13,8 MPa ao cisalhamento. A.27. ENSAIO DE CICLOS DE PRESSÃO COM GÁS NATURAL Um cilindro acabado é sujeito a 300 ciclos de pressão com gás natural comprimido, de menos de 2 MPa até à pressão de funcionamento. Cada ciclo, consistindo no enchimento e no esvaziamento alternados do cilindro, não deve exceder 1 hora. O cilindro dever ser ensaiado para efeito de deteção de fugas, em conformidade com o disposto no ponto A.10 anterior e cumprir os requisitos nele definidos. No final dos ciclos com gás natural, o cilindro é seccionado e inspeciona-se a interface invólucro/extremidade quanto a vestígios de deterioração, como fissuração por fadiga ou descarga eletrostática. Nota — Deve prestar-se especial atenção à segurança durante a realização deste ensaio. Os cilindros do projeto em questão devem primeiro cumprir os requisitos enunciados no ponto A.12 (ensaio de rutura sob pressão hidrostática), no ponto 8.6.3 do anexo 3-A (ensaio de ciclos de pressão à temperatura ambiente) e no ponto A.21 (ensaio de permeabilidade). Antes de se realizar este ensaio, os cilindros a ensaiar devem cumprir os requisitos enunciados no ponto A.10 (ensaio de estanquidade). A.28. ENSAIO DE FLEXÃO, INVÓLUCROS DE AÇO INOXIDÁVEL SOLDADO